— 75 - 



ВсдЕдств1е различнаго отношешя « стекла » и кристалловъ къ дт>й - 

 ствш разныхъ химическихъ агентовъ явилась полная возможность 

 выдълить кристаллы изъ окружающей массы и ихъ проанализировать. 

 Кислоты — соляная, сърная— при обыкновенныхъ ушшяхъ и при 

 нагр-Еванш до 100° почти не дъйствуютъ на сплавъ. Плавиковая 

 кислота на холоду легко растворяетъ аморфние стекло и не ока- 

 зываетъ дъйств1я на кристаллы. Они могутъ сохраняться въ пла- 

 виковой кислотъ несколько дней, не подвергаясь сильному разло- 

 жению, однако медленно плавиковая кислота разлагаетъ и ихъ. При 

 нагръъанш до 70 — 100° разложеше кристалловъ плавиковой кис- 

 лотой идетъ очень быстро. 



При дъйствш холодной плавиковой кислоты кристаллы могли быть 

 выдълены отъ окружающей ихъ массы. Раствореше въ плавиковой 

 кислотъ стекла, окружающего иголки, идетъ съ сильнымъ выдЪле- 

 шемъ тепла — а при нагръъанш HF дъйствуетъ на иголки. — По- 

 этому, надо вести дъйств1е плавиковой кислоты при постоянномъ 

 охлажденш снгбси. Очищенныя и промытыя - вполнъ однородный 

 подъ микроскопомъ — иголки были анализированы '). Результаты 

 анализа (0 gr .434 вещества): . 



Теор. для AhSiOi. 



Si0. 2 37.31 37.02 



Alfi, 63.65 62.98 



— 100.98 " 100.00 



Другой повторный опытъ далъ для Si0 2 — 36.8; глинозема не 

 опред'влялъ 2 ). 



Такимъ образомъ, иголки, выд'вливппяся въ стеклъ, имт>ютъ со- 

 ставъ и оптичешя свойства силлиманита, почему мы можемъ счесть 

 ихъ за искусственный силлиманита. 



Смйсь, употребленная для его получешя (А1,0 3 -+- 2Si0. 2 ) за- 

 ключала 66.7 % Si0 2 и 33.3% Ж0 3 , тогда какъ кристаллы 

 заключаютъ 37.02% SiO, и 62.98% Л1 2 3 — следовательно, 

 аморфная масса должна въ пред^льномь случаъ состоять изъ чис- 



') Анализъ былъ сдъланъ по способу С-тъ Клеръ-Девилля: тонко размельчен- 

 ное вещество было сплавленко съ искусственнымъ кремнекислымъ кальщемъ — въ 

 такой нропорщи, чтобы сплавъ имълъ составь CaAhSiîO»; сплавъ обработанъ 

 HNOs; выпаренъ до суха; азотнокислый алюминш разложенъ нагръвашемъ; обра- 

 ботываютъ водой съ AmNCz и т. о. удаляютъ CaÇNOz)». Оставппяся А1Юз и 

 SiOî разделаются дъйств1емъ HNÖ3. 



-) Опредълеше сдълано обработкой AmF— см. ниже. 



